( 243 ) 



» «3 est dû à une transformation allotropique du fer ,S en fera; a.^ pour- 

 rait être une autre transformation, mais semble plutôt, en l'état actuel de 

 la question, représenter la fia de la première, retardée, dans les parties re- 

 lativement carburées du métal, par la présence du carbone. 



» Le carbone lui-même, en passant de l'état de carbone de trempe à l'état 

 de carbone de recuit, détermine, pendant le refroidissement des fers cai- 

 burés, un troisième dégagement de chaleur ([ue j'appelle a, et que Barrelt 

 a découvert sous le nom de récalescence. 



» Ces divers points critiques ne sont pas fixes : à mesure que la teneur 

 en carbone s'élève, a.^ s'abaisse rapidement et rejoint a.,; puis a., et «, 

 réunis s'abaissent encore et vont rejoindre «,, qui s'est lentement élevé de 

 son côté. 



)) Les corps étrangers ont également une action propre que j'ai déjà étu- 

 diée pour quelques-uns ( ' ) et que je me propose d'examiner aujourd'hui 

 pour quelques autres, grâce à l'obligeance de plusieurs savants anglais qui 

 ont bien voulu me fournir des échantillons rares préparés pour leurs re- 

 cherches personnelles. 



» Les corps sur lesquels j'ai pu obtenir des renseignements plus ou 

 moins complets sont le bore, le nickel, le cuivre, le silicium, l'arsenic et 

 le tungstène. 



)) i" Bore. (Un échantillon préparé et donné par M. le professeur W.-C. 

 Roberts-Austen, qui l'a obtenu en fondant ensemble dans le vide le fer et 

 le bore cristallisé.) — Le bore, dans l'échantillon considéré, agita la ma- 

 nière du carbone : a^ a été abaissé, partie entre SiS^-SoS", partie entre 

 ^SS^-yaS", c'est-à-dire eu a.,. 



» 2" Nickel, (lin échantillon |)réparé au laboratoire de M. Troost et 

 contenant pour loo : carbone o, 34; nickel ),97; manganèse, traces.) — 

 Pour un acier sans nickel de même teneui- en carbone, a^ et a.^ seraient 

 confondus ensemble, mais complètement distincts de r/, ; le nickel réunit 

 «.,, rto Gta, en un seul point critique entre (JGo"-64o", température franche- 

 ment inférieure à la température normale de la récalescence. 



» M. Hopkinsona, de son côté, et par une autre méthode, trouvé tout 

 récemment que l'acier dur à 25 pour loo de nickel a son point critique au- 

 dessous de zéro pendant le refroidissement. Le nickel agit comme le man- 

 ganèse. 



(') Comptes rendus, séance du 'i avril i8S-. 



